Leitfähigkeit fester Silil<ate. 



Resultate. 



Bei dem Vergleich der Widerstandsbestimmungen zwischen 

 Kr3^stallplatten und krystallinisch- körnigen, aus erstarrtem- 

 Schmelzfluß erhaltenen Massen ergibt sich ganz allgemein das 

 Resultat, daß die Widerstände bei Krystallplatten viel höhere 

 sind als bei letzteren. Nun sahen wir schon frijher, daß die 

 Werte bei diesen auch verschieden sind, je nachdem \v\r 

 größeres Korn oder kleineres hatten, und daß nur in der Nähe 

 des Schmelzpunktes die W'erte für denselben Stoff gleich sind.. 

 Es lassen sich eben aus Schmelzfluß nicht leicht zwei voll-, 

 kommen übereinstimmende Produkte erzielen, insbesondere 

 sind diese niemals ganz glasfrei und auch kleine Unterschiede 

 an Gehalt an Glas werden schon recht bedeutende Differenzen 

 in der Leitfähigkeit ergeben. 



Daß aber die bei Krystallplatten erhaltenen Widerstände 

 durchaus viel höher sind als bei aus Schmelzfluß erstarrten, 

 liegt sowohl darin, daß die für letztere angewendete Versuchs- 

 anordnung genauer ist als auch in dem Umstand, daß infolge 

 der Spaltbarkeit und der in den Spaltrissen enthaltenen Luft- 

 schichten Diskontinuitäten in dem leitenden Körper auftreten, 

 und solche die Leitfähigkeit vermindern. 



\'on den untersuchten Stoffen ist Arfvedsonit stark leitend, 

 Adular stärker als Diopsid und Quarz. 



Die früher gebrauchte Darstellung, bei welcher -^ als 



Abszisse, log TF als Ordinate genommen wird, gibt zwar nicht 

 immer eine gerade Linie, aber doch annähernd eine solche; 

 gegen den Schmelzpunkt zu tritt eine kleine Krümmung ein. 



Auffallend ist, daß Quarz nicht geringere, sondern sogar 

 höhere Leitfähigkeit hat als Quarzglas, es ist wahrscheinlich, 

 daß der von Warburg nachgewiesene Gehalt an Natrium- 

 silikat, der bei Platten senkrecht zur Achse schon bei niederer 

 Temperatur eine höhere Leitfähigkeit und Polarisation bewirkt,, 

 auch bei Platten parallel der Achse eine wenn auch geringe 

 Erhöhung der Leitfähigkeit bewirkt, die aber erst bei zirka 800°" 

 bemerkbar wird. 



59* 



